## LIMBAH CANGKANG KERANG TEMBERUNGUN
(Telescopium telescopium) SEBAGAI ADSORBEN LOGAM BERAT BESI (Fe 2+ )
Telescopium telescopium Shells Waste As Fe (II) Adsorbent
Tri Paus Hasiholan Hutapea 1* , Ayu Paramitha 2 , Dori Rachmawani 2
1 Jurusan Teknologi Hasil Perikanan, FPIK UBT, Tarakan, Indonesia
2 Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan, FPIK UBT, Tarakan, Indonesia Jl. Amal Lama No. 1 Kelurahan Pantai Amal Lama, Tarakan. Kalimantan Utara – 77123 *Korespodensi : hutapea2606@gmail.com

## ABSTRAK
Penurunan  kualitas  air  diakibatkan  oleh  adanya  zat  pencemar  berupa  komponen- komponen  organik  maupun  anorganik.  Komponen-komponen  anorganik,  diantaranya adalah  logam  berat,  salah  satunya  besi  (Fe).  Adsorpsi  adalah  salah  satu  teknologi  yang dapat  digunakan  untuk  menyerap  logam  berat  dimana  adsorben  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  cangkang  kerang  temberungun  ( Telescopium  telescopium )  untuk menyerap  besi  (Fe 2+ ).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memanfaatkan  limbah  cangkang kerang temberungun ( Telescopium telescopium ) sebagai adsorben logam berat besi (Fe 2+ ). Penelitian terbagi menjadi tiga tahap, yaitu karekterisasi permukaan adsorben, penentuan waktu  optimum  dan  penentuan  kapasitas  adsorpsi.  Seluruh  tahapan  penelitian  dilakukan pada  adsorben  yang  tidak  dan  telah  teraktivasi  NaOH.  Hasil  penelitian  menunjukkan adanya  perbedaan  morfologi  permukaan  antara  adsorben  sebelum  dan  sesudah  aktivasi. Keasaman  permukaan  adsorben  sebelum  aktivasi  bernilai  5,28  mmol/g  dan  sesudah diaktivasi memiliki nilai 6,74 mmol/g. Waktu optimum penyerapan ion logam besi (Fe 2+ ) sebelum dan sesudah diaktivasi yakni 60 dan 30 menit. Kapasitas adsorpsi dari adsorben sebelum dan sesudah aktivasi berturut-turut adalah 11,07899 mg/gr  dan 459,3038 mg/gr. Disimpulkan  bahwa,  cangkang  kerang  temberungun  ( Telescopium  telescopium )  dapat dimanfaatkan sebagai adsorben ion logam berat besi (Fe 2+ )
Kata kunci: Adsorpsi,  Besi (Fe 2+ ), Cangkang Kerang Temberungun ( Telescopium telescopium ).

## ABSTRACT
The decrease in water quality is caused by the presence of pollutants in the form of organic and inorganic components. Inorganic component, including heavy metals, is iron (Fe). Adsorption is one of the technologies that can be used to absorb heavy metals where the adsorbent used in this study was shell of a shell ( Telescopium telescopium ) to absorp iron  (Fe 2+ ).  This  research  aims  to  utilize  the  waste  of  the  mussel  shells  ( Telescopium telescopium ) as an adsorbent for heavy metal iron (Fe 2+ ). The study was divided into three stages,  namely  the  adsorbent  surface  characterizing,  determining  the  optimum  time  and the  adsorption  capacity.  All  stages  of  the  study  were  carried  out  on  Two  types  of absorbent,  unactivated  and  non-activated  absorbent.  The  results  showed  a  difference  in surface morphology between adsorbents before and after activation. The surface acidity of the adsorbent before activation was 5.28 mmol/g and after activation had a value of 6.74 mmol/g.  The  optimum  time  of  absorption  of  ferrous  metal  ions  (Fe 2+ )  before  and  after activation was 60 and 30 minutes respectively. The adsorption capacity of the adsorbents before  and  after  activation  was  11,07899  mg/g  and  459,3038  mg/g,  respectively.  It  was
concluded that the shell of a temberungun shell ( Telescopium telescopium ) can be used as an adsorbent for heavy metal ions (Fe 2+ )
Key words: Adsorption, Iron (Fe 2+ ), Temberungun Shells ( Telescopium telescopium )

## PENDAHULUAN
Penurunan kualitas air diakibatkan oleh  adanya  zat  pencemar  berupa komponen-komponen  organik  maupun anorganik.  Komponen-komponen  anor- ganik  diantaranya  adalah  logam  berat yang  berbahaya  (Siaka,  2008  ).  Adanya logam  berat  di  perairan  berbahaya  baik secara  langsung  terhadap  kehidupan orga-nisme,  maupun  efeknya  secara tidak langsung terhadap kesehatan manusia,  contoh  logam  berat  ini  adalah besi (Fe) yang dapat mempengaruhi kua- litas  perairan  bagi  kehidupan  organisme di dalamnya.
Logam  berat  besi  (Fe)  bersifat sulit didegradasi, sehingga mudah terakumulasi  dalam  lingkungan  perairan dan  keberadaannya  secara  alami  sulit dihilangkan  serta  dapat  terakumulasi dalam  biota  perairan  termasuk  kerang, ikan  dan  sedimen,  selain  itu  besi  (Fe) memiliki  nilai  faktor  konsentrasi  yang besar  dalam  tubuh  organisme.  Oleh sebab  itu,  logam  berat  besi  yang  ada dilinngkungan  perlu  diturunkan.  Salah satu  metode  pengelolaan  logam  berat  di perairan adalah dengan metode adsorpsi. Metode  adsorpsi telah  banyak  dilakukan untuk mengadsorpsi logam berat (Hutapea et al., 2016 ; Nurdila and Asri, 2015 ; Syauqiah et al., n.d. ; Tangio, n.d. ).  Penghilangan  senyawa  toksik  dengan adsorpsi merupakan metode  yang  ramah lingkungan.  Salah  satu  adsorben  yang dapat digunakan adalah cangkang kerang yang  banyak  mengandung  CaCO 3 .  Kal- sium  karbonat  merupakan  bahan  yang sesuai  dalam  penghilangan  senyawa toksik  seperti  fosfat  dan  limbah  logam dikarenakan CaO  yang merupakan komponen pengaktif untuk pengadsorpsi senyawa  beracun  tersebut  dapat  dihasil- kan dari senyawa CaCO 3 . Pada cangkang kerang  terdapat  kandungan  CaCO 3 sebesar  95–99%.  Sehingga  sangat  baik
untuk  dijadikan  sebagai  bahan  baku adsorben (Jeon and Yeom, 2009 )
Pada penelitian ini pemilihan adsorben  yang  efektif  digunakan  berasal dari  limbah  cangkang  kerang  tembe- rungun ( Telescopium telescopium ).
Telescopium  telescopium merupakan kerang yang banyak ditemukan pada da- erah  pertambakan.  Banyaknya Telesco- pium    telescopium di  daerah  pertam- bakan Kota Tarakan yang telah mati dan menghasilkan  limbah  cangkang  kerang yang belum termanfaatkan secara optimal  sehingga  cangkang Telescopium telescopium dapat  dimanfaatkan  sebagai adsorben logam berat besi (Fe 2+ ).

## METODE PENELITIAN

## Bahan
Cangkang  kerang  temberungun ( Telescopium telescopium ), Aquades DM (Brataco), Sodium Hidroxide
(Merck),  Larutan  standart  besi  (Merck,
1000  ppm),  pH  indicator,  Asam  Klorida (Merck, 37 %), Indikator Phenolphtalein
(Merck).

## Alat
Atomic Absorption Spectropho- tometry (AAS), Ayakan ukuran 80 mesh, Oven, Analytical  Balance OHAUS, Scanning  Electron  Microscopy-Energy Dispersive spectroscopy (SEM-EDS).

## Prosedur Penelitian

## Penyiapan Sampel
Cangkang kerang temberungun ( Telescopium  telescopium )  yang  telah diambil  dari  Tambak  Mamburungan, Kota  Tarakan  dicuci  dengan  air  hingga bersih (tidak ada kotoran maupun daging yang  masih  melekat)  dan  dikeringkan dibawah sinar matahari. Kemudian cangkang  dihancurkan  hingga  menjadi serbuk. Serbuk cangkang kerang tersebut
diayak  dengan  ayakan  berukuran  80 mesh (Lestari, n.d. ).

## Aktivasi Cangkang Kerang
Disiapkan  labu  erlenmeyer  yang berisi  50  g  serbuk  cangkang  kerang, kemudian  diberi  larutan  NaOH  0,1  M sebanyak  250 mL  (Perbandingan  dengan sampel  1:5).  Kemudian  sampel  diaduk dengan kecepatan konstan. Proses aktivasi  dilakukan  selama  24  jam. Setelah  itu  dicuci  dengan  aquades  untuk menetralkan  pH,  lalu  dikeringkan  ke dalam  oven  pada  temperatur  50 o C. Setelah  kering,  serbuk  cangkang  kerang disimpan  di  dalam  desikator  (Hutapea, dkk., 2016).

## Karakterisasi Adsorben
Karakterisasi  adsorben  berfungsi untuk  mengetahui  morfologi  permukaan dan  komponen  penyusun  adsorben.  Alat yang digunakan adalah Scanning Electron  Microscopy-Energy  Dispersive spectroscopy (SEM-EDS). Penentuan Keasaman Permukaan Adsorben Penentuan  keasaman  permukaan dilakukan pada adsorben yang teraktivasi maupun  yang  belum  teraktivasi.  Seberat 0,50  g  sampel  dimasukkan  ke  dalam erlenmeyer  100  mL  kemudian  ditam- bahkan  15,0  mL  larutan  NaOH  0,1  M sambil  diaduk  selama  15  menit  dengan magnetic  stirrer .  Setelah  homogen, larutan disaring dengan kertas saring dan residunya  dibilas  menggunakan  aquades. Filtrat dan bilasan ditambahkan 3–4 tetes indikator  phenolphtalein  (pp)  sampai berwarna merah muda. Kemudian campuran  dititrasi  dengan  larutan  HCl  1 M  sampai  terjadi  perubahan  warna  dari warna merah muda menjadi bening. Penentuan Waktu Maksimum Adsorpsi Penentuan waktu maksimum adsorpsi dilakukan dengan menyiapkan 1 g adsorben sebelum dan sesudah diaktivasi. Kemudian ditambahkan
masing-masing  50  mL  larutan  Fe 2+ 40 ppm.  Selanjutnya,    diaduk  dengan pengaduk magnetic stirrer .  Setiap waktu tertentu (15, 30, 45, 60, 75 dan 90 menit) campuran  diambil,  filtrat  yang  diperoleh dianalisis  jumlah  Fe 2+ yang  tersisa dengan AAS.

## Penentuan Kemampuan Adsorpsi
Adsorben sebanyak 1 g ditambahkan larutan  besi  (Fe 2+ )  dengan  konsentrasi yang  berbeda-beda  yaitu  20,  40,  60,  80 dan  100  ppm  selama  waktu  optimum yang  telah  ditentukan.  Kemudian  filtrat yang  diperoleh  dianalisa  dengan  AAS. Penentuan kemampuan adsorpsi dihitung dengan  persamaan  isotherm  adsorpsi Fruendlich.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakterisasi Adsorben
Morfologi permukaan dan komponen penyusun  adsorben  diketahui  dengan analisis Scanning  Electron  Microscopy- Energy  Dispersive  Spectroscopy (SEM- EDS). Luas permukaan adsorben merupakan  salah  satu  faktor  penting dalam  proses  adsorpsi,  karena  senyawa adsorbat  harus  masuk  ke  dalam  pori adsorben.  Proses  adsorpsi  terjadi  apabila ukuran  permukaan  dari  adsorben  cukup besar  dan  dapat  menyerap  adsorbat  ke dalam  pori  adsorben.  Hasil  analisis  mor- fologi  permukaan  adsorben  (Gambar  1) menunjukkan  bahwa    adanya  perbedaan antara  permukaan  adsorben  sebelum  dan sesudah  teraktivasi.  Dimana  adsorben setelah teraktivasi NaOH luas permukaan lebih  besar  dan  diduga  bahwa  ukuran pori  akan    semakin  besar.  Hal  ini disebabkan  oleh  proses  aktivasi  yang menyebabkan pertukaran ion pada permukaan adsorben, sehingga situs aktif dari adsorben semakin bertambah.
Gambar 1. Permukaan Adsorben (a) Sebelum Aktivasi (b) Setelah Aktivasi NaOH
Gambar 2 . Komponen Adsorben (a) Sebelum Aktivasi (b) Setelah Aktivasi NaOH
Tabel 1 . Persentase Komponen Adsorben
Element Wt% Sebelum Aktivasi Setelah aktivasi C 05.28 05.41 O 41.11 34.55 Al 00.80 01.93 Si 00.83 01.12 Mo 01.55 01.90 Ca 49.27 51.07 Fe 01.15 04.02 Hasil  analisa  menggunakan  EDS komposisi  yang  terdapat  pada  cangkang kerang temberungun ( Telescopium telescopium ) sebelum dan sesudah aktivasi  dapat  dilihat  pada  Gambar  2 yang menunjukkan bahwa terdapat kandungan  Karbon  (C),  Oksigen  (O), Alumunium (Al), Silikon (Si), Molibdenum  (Mo),  Kalsium  (Ca),  dan
Besi  (Fe).  Hasil  tertinggi  yang  terdapat dalam  cangkang  kerang  temberungun
( Telescopium  telescopium )  adalah  Ca
(Kalsium). Pada adsorben sebelum aktivasi,  nilai  Ca  sebesar  49,27  %, sedangkan  pada  adsorben  yang  telah teraktivasi  nilai  Ca  sebesar  51,07  % (Tabel  1).  Hal  tersebut  sesuai  dengan komposisi  cangkang  kerang  yang  pada umumnya tersusun dari CaCO 3 . Banyaknya  jumlah  logam  yang  diserap tergantung  dari  proses  adsorpsi.  Proses adsorpsi  yang  terjadi  pada  cangkang sebagai  adsorben  dapat  terjadi  karena beberapa  proses  seperti  adsorpsi  secara
(a)
(b) (a) (b)
kimia  (Horiza,  2018  ;  Hsu,  2009  ; Kusumaningrum,  2016  ;  Meisrilestari  et al., 2013 ; Wu et al., 2014 ).
Pada  cangkang  kerang  temberungun terjadi peningkatan persentase komposisi setelah  aktivasi  NaOH,  hal  ini  diduga karena faktor aktivasi yang menyebabkan pengotor  pada  permukaan  adsorben  ter- lepas  dan  pori  permukaan  semakin terbuka. Hal ini sejalan dengan penelitian (Khan,  n.d.  ),  dimana  proses  aktivasi membuat  perbedaan  morfologi  per- mukaan adsorben dan persentase kompo- sisi  penyusun  adsorben  sebelum  dan sesudah aktivasi.

## Keasaman Permukaan Adsorben
Penentuan keasaman permukaan merupakan  faktor  penting  lain  yang mempengaruhi  kapasitas  adsorpsi  dari suatu adsorben. Pada penentuan keasaman  permukaan,  masing-masing adsorben  direaksikan  dengan  NaOH  dan dititrasi  dengan  HCl.  Jumlah  keasaman permukaan  dari  adsorben  dihitung  dari selisih jumlah HCl (Tabel 2).
Keasaman  permukaan  pada  sampel cangkang kerang temberungun ( Telescopium telescopium ) sebelum aktivasi  memiliki  nilai  5,28  mmol/g  dan pada  sampel  sesudah  aktivasi  memiliki
nilai  6,74  mmol/g.  Cangkang  kerang temberungun  ( Telescopium  telescopium ) sesudah aktivasi mempunyai nilai keasaman  permukaan  yang  lebih  tinggi daripada  keasaman  permukaan  sebelum aktivasi. Peningkatan keasaman permukaan  menunjukkan  meningkatnya sisi  aktif  pada  permukaan  adsorben.  Hal ini  diduga  oleh  proses  aktivasi  dengan NaOH pada cangkang kerang temberungun  ( Telescopium  telescopium ) dalam melarutkan pengotor dan membuka  situs  aktif  pada  permukaan adsorben, sehingga pori adsorben menjadi homogen dan kemampuan dalam mengadsorpsi adsorbat meningkat
(Syauqiah et al., n.d. ).
Penentuan  Waktu  Kontak  Adsorpsi Fe 2+
Penentuan  waktu  kontak  dilakukan karena setiap adsorben memiliki perbedaan kemampuan menyerap adsorbat  dalam  waktu  tertentu  (Low  et al.,  1995  ).  Penentuan  waktu  kontak adsorpsi  bertujuan  untuk  mengetahui waktu  yang  dibutuhkan  oleh  adsorben dalam menyerap ion Fe 2+ secara maksimal.  Variasi  waktu  kontak  yakni 15, 30, 45, 60, 75 dan 90 menit.

## Tabel 2. Keasaman Permukaan Adsorben
Adsorben Kerang Temberungun (Telescopium tele-
scopium) Sebelum Aktivasi Sesudah Aktivasi Keasaman Permukaan (mmol/g) 5,28 6,74
Gambar 3 . Grafik Waktu Kontak Adsorben sebelum aktivasi terhadap Fe 2+ 39.7953 39.7619 39.7777 39.835 39.8181 39.8291 39.7 39.75 39.8 39.85 15 30 45 60
75 90
K o ns ent ra si io n Fe te ra ds o rps i (m g/L )
Waktu Kontak (Menit)
Gambar 4 . Grafik Waktu Kontak Adsorben setelah aktivasi terhadap Fe 2+
Gambar 5. Grafik Isoterm Freundlich Adsorben Sebelum Aktivasi
Berdasarkan hasil pengukuran, waktu maksimal  adsorben  sebelum  aktivasi untuk  menyerap  ion  logam  besi  adalah pada  menit  ke  –  60  yaitu  sebesar 39,8350  mg/L  (Gambar  3).  Sedangkan waktu  kontak  maksimal  pada  adsorben sesudah  aktivasi  pada    menit  ke  –  30 yaitu 39,9077 mg/L  (Gambar 4). Adsorben yang telah teraktivasi memerlukan  waktu  yang  lebih  cepat untuk  mencapai  penyerapan  maksimum. Grafik  menunjukan  nilai  konsentrasi penyerapan  yang  fluktuatif.  Hal  diduga karena  pengaruh  pengadukan,  sehingga berpengaruh  terhadap  ikatan  antara adsorben  dan  adsorbat  (Syauqiah  et  al., n.d.  ).  Waktu  maksimum  yang  telah diketahui  dapat    digunakan  untuk pengukuran selanjutnya.

## Penentuan Kemampuan Adsorpsi
Penentuan kemampuan adsorpsi dilakukan  untuk  mengetahui  konsentrasi
adsorbat maksimal yang dapat diadsorpsi oleh  1  gram  adsorben.  Penentuan kapasitas  adsorpsi  ini  dilakukan  dengan variasi konsentrasi larutan Fe 2+ yakni 20, 40,  60,  80  dan  100  ppm  pada  waktu adsorpsi  optimum  yang  telah  diperoleh sebelumnya  yaitu  untuk  adsorben  sebe- lum  aktivasi  pada  waktu  60  menit  se- dangkan  adsorben  setelah  aktivasi  pada waktu  30  menit.  Hasil  yang  didapatkan kemudian  dianalisis  dengan  isoterm freundlich.  Berdasarkan  grafik  isoterm freundlich  adsorpsi  sebelum  aktivasi (Gambar  5)  diperoleh  persamaan  y  =  - 0,9893  x  +  1,0445  dengan  nilai  R 2 =
0,9932.  Pada  persamaan  Freundlich Log (x/m)  =  log  k  +  1/n  log  Ce ,  dimana  1/n adalah slope dan  log k ada  intersepnya.
Dari  perhitungan,  diperoleh  kemampuan adsorpsi  dari  adsorben  sebelum  aktivasi adalah sebesar 11,07899 mg/gr.
39.9064 39.9077 39.8943
39.8898
39.892
39.8848 39.86 39.88 39.9 39.92 15 30 45 60 75 90 Ko n se n tr as i io n F e te rad so rp si (m g/L ) Waktu Kontak (Menit) y = -0.9893x + 1.0445 R² = 0.9932 1.75 1.8 1.85 1.9 1.95 2 2.05 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 Log (X /m ) Log Ce
Gambar 6 . Grafik Isoterm Freundlich Adsorben Setelah Aktivasi
Berdasarkan grafik isoterm freundlich adsorpsi setelah aktivasi
(Gambar  6)  diperoleh  persamaan  y  = 0,6104  x  +  2,6621  dengan  nilai  R 2 =
0,9809.  Pada  persamaan  Freundlich Log
(x/m)  =  log  k  +  1/n  log  Ce ,  dimana  1/n adalah slope dan  log k ada  intersepnya. Dari  perhitungan  diperoleh,  kemampuan adsorpsi  dari  adsorben  sebelum  aktivasi adalah sebesar 459,3038 mg/gr. Terdapat perbedaan  kemampuan  adsorpsi  antara adsorben  sebelum  dan  sesudah  aktivasi. Hal  ini  dipengaruhi  oleh  sisi  aktif  dari adsorben  yang  telah  terktivasi  lebih banyak  dari  adsorben  yang  belum teraktivasi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan  bahwa,  cangkang  kerang temberungun  ( Telescopium  telescopium ) dapat dimanfaatkan sebagai adsorben ion logam  berat  besi  (Fe 2+ ),  dimana  akan semakin  efektif  bila  dilakukan  proses aktivasi. Karakterisasi permukaan adsorben menunjukkan terdapat perbedaan morfologi permukaan adsorben  sebelum  dan  sesudah  aktivasi. Keasaman  permukaan  adsorben  sebelum aktivasi  bernilai  5,28  mmol/g  dan sesudah  diaktivasi  memiliki  nilai  6,74 mmol/g  Waktu  optimum  penyerapan  ion logam  besi  (Fe 2+ )  sebelum  dan  sesudah diaktivasi  yakni  60  dan  30  menit.
Adsorpsi dengan berbagai variasi konsentrasi  dilakukan untuk mengetahui kapasitas  adsorpsi  dari  masing-masing adsorben.  Perhitungan  kapasitas adsorpsi dengan  persamaan  Freundlich.  Hasil yang  didapatkan  kapasitas  adsorpsi  dari
adsorben  sebelum  dan  sesudah  aktivasi berturut-turut  adalah  11,07899  mg/gr dan 459,3038 mg/gr.

## DAFTAR PUSTAKA
Horiza  H.-  (2018)  Pengaruh  Penggunaan Karbon  Aktif  Ampas  Tebu  Ter- hadap  Penurunan  Salinitas  Pada
Sumur  Gali  Di  RT  003  RW  006 Kelurahan  Tanjung  Unggat  Kota Tanjungpinang Tahun 2017. EKSAKTA 19 , 1–6.
Hsu  T.-C.  (2009)  Experimental  assess- ment  of  adsorption  of  Cu2+  and Ni2+  from  aqueous  solution  by oyster  shell  powder. Journal  of Hazardous  Materials 171 ,  995– 1000.
Hutapea T. P. H., Yusuf B. and Purba R.
(2016)  Pemanfaatan  Batu  Padas Dalam Mengadsorpsi Logam Be- rat Pb (II) di Perairan. . Oktober. , 4.
Jeon  D.  and  Yeom  S.  (2009)  Recycling wasted  biomaterial,  crab  shells, as  an  adsorbent  for  the  removal of  high  concentration  of  phos- phate. Bioresource  technology 100 , 2646–9.
Khan  A.  A.  Efektivitas  pemanfaatan limbah  cangkang  kerang  dara (anadara  granosa)  sebagai  media adsorben logam cu (ii) dalam air.
, 10.
Kusumaningrum  W.  (2016)  penggunaan karbon  aktif  dari  ampas  tebu  se- bagai  media  adsorbsi  untuk menurunkan  kadar  Fe  (besi)  dan
y = 0.6104x + 2.6621 R² = 0.9809 0 0.5 1 1.5 2 2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 Log (X /m ) Log Ce
Mn (mangan) pada air sumur gali di desa gelam candi. 14 , 7.
Lestari  S.  THE  INFLUENCE  OF WEIGHT AND

## CONTACT
TIME  TO  ADSORB  LEAD(II) BY ADSORBENT. , 4.
Low  K.  S.,  Lee  C.  K.  and  Wong  S.  L. (1995)  Effect  of  Dye  Modifica- tion  on  the  Sorption  of  Copper by Coconut Husk. Environmental Technology 16 , 877–883.
Meisrilestari  Y.,  Khomaini  R.  and  Wi- jayanti  H.  (2013)  Pembuatan Arang  Aktif  Dari  Cangkang  Ke- lapa  Sawit  Dengan  Aktivasi Secara Fisika, Kimia Dan Fisika- Kimia. 2 , 7.
Nurdila F. A. and Asri N. S. (2015) Ad- sorpsi  Logam  Tembaga  (Cu), Besi  (Fe),  dan  Nikel  (Ni)  dalam Limbah Cair Buatan Menggunakan  Nanopartikel  Co- balt Ferrite (CoFe2O4). , 5. Siaka  I.  M.  (2008)  Korelasi  Antara Kedalaman Sedimen Di Pelabuhan  Benoa  Dan  Konsen- trasi  Logam  Berat  Pb  dan  Cu. JURNAL KIMIA , 10.
Syauqiah I., Amalia M. and Kartini H. A. Analisis  Variasi  Waktu  Dan  Ke- cepatan  Pengaduk  Pada  Proses Adsorpsi  Limbah  Logam  Berat Dengan Arang Aktif. , 10. Tangio  J.  S.  Adsorpsi  Logam  Timbal (Pb)  Dengan  Menggunakan  Bi- omassa  Enceng  Gondok  (Eich- horniacrassipes). , 7.
Wu  Q.,  Chen  J.,  Clark  M.  and  Yu  Y. (2014)  Adsorption  of  copper  to different  biogenic  oyster  shell structures. Applied  Surface  Sci- ence 311 , 264–272.